108 



Wirkung des Schliffes auf das polarisirte Licht wiederum ab. 

 die Färbungen der Sectoren näherten sich, vom Centrum an- 

 fangend, immer mehr dem durch das Gypsblättchen hervor- 

 gerufenen Roth der ersten Ordnung und bei etwa 240° bis 

 250° C. war sammt den Sectorengrenzen jegliche 

 Spur optischer Activität verschwunden. Liess man 

 nun die Ery stallplatte sich allmählich abkühlen, so wurden 

 alle vorhin beobachteten Phasen wiederum in umgekehrter 

 Reihenfolge durchlaufen, sodass endlich, abgesehen von einer 

 geringen Steigerung der Doppelbrechung, das Präparat wieder 

 sein ursprüngliches Aussehen erlangte. 



Ganz analoge Resultate ergaben die in gleicher Weise 

 mit Platten verschiedener Orientirung angestellten Versuche. 



Anders verhielt es sich dagegen mit Schliffen, welche 

 auf einem Platinbleche noch höheren Hitzegraden ausgesetzt 

 wurden 1 . Sobald das Blech schwache Rothgluth zeigte, wurde 

 der Schliff infolge Wasserverlustes weisslich und trübe und 

 daher unter dem Mikroskop undurchsichtig: feuchtete man 

 ihn nach der Abkühlung mit einem Tropfen Wasser an, so 

 erlangte er fast seine frühere Durchsichtigkeit wieder, zeigte 

 sich aber unter dem Mikroskop von feinen Rissen durchsetzt 

 und liess, zwischen gekreuzten Nicols und mit eingeschaltetem 

 Gypsblättchen betrachtet, weissliche, graue oder gelblichgrüne 

 Farben, welche sich auf die Dauer erhielten, erkennen. Dabei 

 war in einzelnen Fällen innerhalb derjenigen Sectorengrenzen. 

 welche in den verschiedenen Schliffen den sechs nach den 

 Flächen von ocO (110) verlaufenden Symmetrieebenen des regu- 

 lären Systems entsprechen, eine so weit gehende Trennung 

 der jenen anliegenden, früher nur optisch differ enteil Felder 

 eingetreten, dass die ganze Platte nach jenen Grenzlinien in 

 einzelne Stücke zerfiel. 



4. Diskussion der Resultate der optischen Untersuchung. 



Da der Analcim zu derjenigen Gruppe von äusserlich 

 regulär gebildeten Mineralien gehört, über deren Stellung im 

 Rahmen der Krystall-Systeme , infolge ihrer von den Er- 

 fordernissen des regulären Systems abweichenden optischen 

 Eigenschaften, eine übereinstimmende Anschauung bei allen 



1 Vergl. Ben-Saude 1. c. p. 31. 



